92 
DU PLOMB. 
chaux blanche : on peut le démontrer , tant par la forme fisluleuse de ces 
galènes qu’on appelle plomb noir, que par plusieurs morceaux de mines 
dans lesquels la base des cristaux est encore de plomb blanc, seulement 
un peu rougeâtre, et dont la partie supérieure est convertie en galène. 
En général, les mines de plomb tiennent presque toutes une petite quan- 
tité d’argent 1 ; elles sont aussi très-souvent mêlées de fer et d’antimoine aî , 
et quelquefois de cuivre b ; mais l’on n’a qu’un seul exemple de mine de 
plomb tenant du zinc c ; et de même que l’on trouve de l’argent dans pres- 
que toutes les mines de plomb, on trouve aussi du plomb dans la plupart 
des mines d'argent; mais dans les filons de ces mines, le plomb, comme 
plus pesant, descend au-dessous de l’argent, et il arrive presque toujours 
que les veines les plus riches en argent se changent en plomb à mesure 
qu’elles s’étendent en profondeur d . 
Pour connaître la quantité du métal qu’une mine de plomb peut con- 
tenir, il faut la griller en ne lui donnant d’abord que peu de feu , la bien 
laver ensuite, et l’essayer avec le flux noir, et quelquefois y ajouter de la 
limaille de fer % pour absorber le soufre que le grillage n’aurait pas tout 
enlevé i ; mais quoique par ces moyens on obtienne la quantité de plomb 
a. Il y a du plomb qui, dans la mine, est mêlé avec de l’antimoine, et qui en conserve 
encore après la fonte. Mémoires de l'Académie des Sciences , année 1733, p. 313. 
h. Il se trouve des mines de plomb cuivreuses, et le plomb qu’on en retire conserve toujours 
quelques impressions du cuivre. Idem , ibidem. 
c. Il y a près de Goslar une mine de plomb qui contient une assez grande quantité de 
zinc... mais on croit communément que c’est la seule mine en Europe qui en contienne. Idem, 
ibidem. 
d. Delius, Sur l’art des mines, 1. 1, p. 73. 
e. On met six quintaux de flux noir sur un quintal de mine; on mêle le tout pour être mis 
dans un creuset que l'on place au feu; on conduit la fonte comme celle d’un essai de mine de 
cuivre, excepté que celui de la mine de plomb est fini beaucoup plus tôt. On peut faire ussi ces 
essais avec quatre quintaux de flux noir sur un quintal de mine, et même avec deux ou trois 
quintaux de ce flux, pourvu que la mine soit bien désoufrée. 
Si les mines de plomb contiennent beaucoup d’antimoine, on ajoute, à l’essai d’un quintal 
de ces mines, vingt-cinq ou cinquante pour cent de limaille de fer, plus ou moins, selon que 
la mine est chargée d’antimoine... Si on essaie les mines lavées, ou celles qu’on nomme vul- 
gairement pures, parce qu’elles n’ont point , ou très-peu de gangues, sans les faire rôtir, il faut 
y ajouter vingt-cinq pour cent de limaille de fer : le plomb s’en détache plus aisément; mais 
l’essai est souvent incertain, parce que le fer donne à l’essai une couleur uoire. Quant aux 
mines rôties, il ne faut pas y ajouter de fer. Traité de la fonte des mines de Schlutter, t. I, 
pag. 207 et 208. 
f. Les mines de plomb exigent la torréfaction à cause du soufre qu’elles contiennent; on 
ajoute de la limaille de fer dans l’essai pour les en dépouiller plus sûrement : quand la mine 
tient de l’argent, ce qui arrive fréquemment, on appelle plomb-d’ œuvre le produit de la pre- 
mière fonte qui se fait à travers les charbons, ou au feu de réverbère, sur de la brasque. Ou 
1. « Le plomb sulfuré contient presque toujours une proportion d’argent qui, quoique très- 
« faible, est ordinairement suffisante pour qu’on puisse extraire ce métal avec bénéfice par la 
« coupellation. Cette circonstance fait souvent désigner le plomb sulfuré sous le nom de mine 
v. de plomb et d'argent, ou mine de plomb argentifère. » (Dufrénoy.) 
2. Voyez la note 1 de la page 80. 
